SÉANCE DU 21 MARS I9IO. 779 



tique vers 55o°; cette particularité est manifestée par l'aimantation anhys- 

 térélique correspondant aux champs faibles ou moyens, et par l'aimantation 

 ordinaire dans les champs moyens ; elle a été signalée déjà par Morris ; elle 

 semble se rapporter à une modification du fer lui-même, car elle n'existe pas 

 du tout pour les échantillons B et C 



Par contre, B et C présentent des particularités intéressantes à des tempé- 

 ratures beaucoup plus basses. Les courbes représentant en fonction de la 

 température l'aimantation ordinaire de B pour des champs supérieurs aune 

 dizaine de gauss sont très régulières, depuis les températures élevées jusque 

 vers 220° ou 280°; en deçà elles présentent un épaulement bien marqué, 

 qui se retrouve aussi sur les courbes représentant l'aimantation anhysté- 

 rétique pour les champs plus faibles. Il en est à peu près de même pour C, 

 mais l'épaulement devient ici un maximum très accentué dont la pointe est 

 vers i5o»ou 160°, et en deçà duquel l'aimantation décroit plus ou moins 

 rapidement jusqu'à la température ordinaire. Je pense qu'on peut rapporter 

 ces particularités à la variation des propriétés ferromagnétiques de la 

 cémentite, dont M. Wologdine a trouvé le point critique vers 180". 



On peut remarquer l'intérêt qu'il y a, pour déceler les transformations 

 d'un noyau magnétique, à étudier son aimantation dans des conditions 

 variées, certaines particularités n'apparaissant que dans des conditions 

 déterminées. 



On considère généralement les propriétés magnétiques des fers et aciers 

 comme peu variables avec la température au voisinage de la température 

 ordinaire. Ces variations peuvent être cependant assez fortes dans certains 

 cas. Par exemple, pour C l'intensité d'aimantation ordinaire varie entre 16° 

 et 100° de 4'-i7 à 610 pour H = 10,95 et de 164 à 2G0 pour H = 7,3, 

 c'est-à-dire que dans ce dernier cas la variation relative de l'intensité d'ai- 

 mantation est d'environ -^^ par degré à la température ordinaire. 



J'indiquerai encore que des mesures analogues aux précédentes, faites sur 

 un faisceau de fils de fer fortement carbures par cémentation, ont révélé une 

 dépression extrêmement accentuée des propriétés magnétiques dans les 

 champs faibles autour de 58o°, et seulement dans un intervalle de quelques 

 dizaines de degrés; les valeurs de l'intensité d'aimantation s'abaissant 

 jusqu'au tiers ou au quart, par exemple, des valeurs correspondant aux 

 températures un peu plus basses ou un peu plus hautes. 



Vers la même température l'aimantation présente au contraire une suré- 

 lévation légère, mais très nette, pour des champs magnétiques assez 

 intenses. 



c. R., 1910, !" Semestre. (T. 150, N- 12.) Io4 



